184 LARSON, EN NY METOD FÖR ALUNTILLVERKNING. 



hvilken vattenhalt genom torkning vid omkring 90" förmin- 

 skades till endast 0,7 5 % af sulfatets vigt. 



Enligt en analys på l:ma sort kalcineradt natriumsulfat ^), 

 sådant det i handeln förekommer, innehöll det: 

 Natriumsulfat 97, o % 

 Calciurasulfat l,i » 

 Natriumklorid 1,6 » 

 Olösligt 0,3 » 



Jernoxid 0,0 4 » 



Summa 100,04 % 

 Det enligt ofvannämnda metod erhållna sulfatet är således 

 af utmärkt god beskaffenhet i jemförelse med detta Imia sulfat. 



Den metod för framställning af alun af rent natriumsulfat 

 och bränd lera, som jag i det föregående beskrifvit och å hvil- 

 ken jag sökt och erhållit patent, är således i kort sammanfatt- 

 ning följande: 



l:o. Fabrikernas s. k. sura natriumsulfat bearbetas genom 

 kristallisering vid låg temperatur på glaubersalt och en på 

 omättad syra så rik moderlut som möjligt. 



2:o. Medelst denna lut extraheras i blykärl vid 110° — 120° 

 en jernfattig lera, som förut blifvit lindrigt bränd vid lufttill- 

 träde. 



3:o, I den erhållna svagt sura lösningen af lerjordssulfat 

 och natronsulfat oxideras den ringa halten jernoxidul till oxid 

 och lösningen behandlas derefter med ett litet öfverskott af 

 bränd lera, dels för att neutralisera den omättade syran, dels 

 för att utfälla jernoxid. 



4.0. Lösningen koncentreras sedan och afkyles till 15% 

 hvarvid mycket natriumsulfat utkristalliserar, men tillräckligt 

 deraf qvarstadnar i moderluteu, för att med lerjordssulfatet 

 bilda alun. 



^) Amts. Ber. etc, sid. 372. 



